Verfälschungen. Glasflüsse. Pasten. 119 



ist wohl meist eine Differenz zwischen dem Glase und dem echten Edelsteine. Wenn 

 gleich sehr schwere Gläser mit einem Gewichte, das bis 3,6 und 3,8 geht, dargestellt 

 werden können, so stimmt doch die für das Glas gefundene Zahl im speziellen Falle sehr 

 selten genau mit dem Edelsteine, der nachgeahmt werden soll. Endlich ist auch der 

 Glasfluß sehr schwer ganz frei von kleinen Luftbläschen und anderen Unregelmäßigkeiten, 

 sogenannten Schlieren, zu erhalten, die in dieser Weise in den Edelsteinen nicht vor- 

 kommen. Die Betrachtung mit der Lupe, oder wenn nötig auch mit dem Mikroskop, 

 läßt nicht selten diese Bläschen usw. und damit die Glasimitation erkennen und ebenso 

 den ausgezeichneten muschligen Bruch des Glases, der sogar an den Rändern geschliffener 

 Stücke noch häufig in sehr charakteristischer Weise und ganz anders als an echten Edel- 

 steinen auftritt. Ein chemisches Kennzeichen des Glases dem Diamant und den meisten 

 echten Edelsteinen gegenül)er ist die leichte Angreifbarkeit durch die Glasätztinte, von der 

 oben S. 8 die Rede war. 



Die Masse, von der man bei der Herstellung aller dieser „künstlichen Edelsteine" 

 ausgeht, ist in den meisten Fällen ein leicht schmelzbares, farbloses, bleihaltiges Glas, das 

 den Namen Straß oder Mainzer Fluß, zuweilen auch Amause (siehe unten) führt. Dieses 

 muß vor allem die höchste Durchsichtigkeit und Klarheit und vollkommene Farblosigkeit 

 zeigen, es ist daher von der größten Wichtigkeit, daß nur Materialien von möglichster 

 Reinheit verwendet werden. Im allgemeinen sind es dieselben Stoffe, die auch sonst zur 

 Bereitung des Glases dienen, zu denen aber hier noch einige weitere, besonders die blei- 

 haltige Mennige, hinzutreten. 



Es ist vor allem der Quarz, der durchaus eisenfrei sein muß, und den man am besten 

 in der reinen Form des Bergkristalls anwendet. Der Kaligehalt des Glases wird meist 

 durch das kohlensaure Kali (Pottasche) geliefert, das möglichst frei von fremden Bestand- 

 teilen sein soll. Da der Kalisalpeter leichter rein erhalten werden kann, so wird er 

 nicht selten statt des kohlensauren Kali zugesetzt, oder auch manchmal aus demselben 

 Grunde weinsaures Kali. Als Ersatz des Kalium dient zuweilen eine gleichwertige Menge 

 Thallium, die in Gestalt irgendeines Thalliumsalzes den anderen Gemengteilen beigegeben 

 wird. Man erhält dann das sogenannte Thallium glas (Thalliumpaste). Die das Blei 

 liefernde Mennige wird aus chemisch reinem Blei dargestellt. Etwas weißer Arsenik wird 

 zuweilen beigefügt, der aber unwesentlich ist und daher seiner Giftigkeit wegen auch 

 vielfach fortbleibt. Zur Beförderung der Schmelzbarkeit dient eine kleine Menge Borax 

 oder der reineren Borsäure; sie geht nicht in die Substanz des Glases ein, sondern ver- 

 flüchtigt sich in der Glut des Glasofens. 



Diese Stoffe werden möglichst fein pulverisiert, möglichst innig gemengt und in 

 hessischen Tiegeln zusammengeschmolzen bei einer möglichst konstanten Temperatur, die 

 nicht höher sein soll, als gerade zur Schmelzung erforderlich ist. Damit die Masse gleich- 

 mäßig und möglichst blasenfrei wird, bleibt sie lange (bis 24 Stunden) im Ofen, und die 

 Erkaltung muß sehr langsam und stetig geschehen. Jegliches Umrühren der Schmelze 

 ist zu vermeiden, weil dadurch Luftblasen erzeugt werden, die sich nicht mehr vertreiben 

 lassen und die das Produkt unbrauchbar machen. 



Dabei sind die Mischungsverhältnisse der genannten Bestandteile nicht immer die- 

 selben; namentlich der Zusatz von Mennige ist ein sehr verschiedener, und manchmal 

 fehlt er sogar besser ganz, so daß ein vollkommen bleifreies Glas entsteht; dies ist dann 

 kein eigentlicher Straß mehr. Rezepte zur Herstellung von Gläsern, die sich für Edel- 

 steinimitation eignen, sind viele angegeben worden. Einige Mischungen, die gute Sorten 

 liefern, sind die folgenden : 3 Teile feiner Quarzsand, 2 Salpeter, 1 Borax, V^ Arsenik ; 

 oder 9 Teile Quarz, 3 kohlensaures Kali, 3 gebrannter Borax, 2 reine Mennige, ',2 Ar- 

 senik; oder 8 Teile weißes bleifreies Glas, 3 Bergkristall, 3 Mennige, 3 gebrannter 



